in Schmelzflüssen. 



133 



Im Diagramm (Textig. 3) entspricht ihm der Punkt 1. 

 Ersichtlich hat es annähernd die Zusammensetzung' E des 

 Eisen-Kohlenstoff-Eutektikums. Fig. 1 auf Taf. XV zeigt 

 das zugehörige mikroskopische Bild, das wie alle folgenden 

 in einer Vergrößerung 1 : 150 aufgenommen ist. 



Man erkennt in dieser Tafelfigur dunkle, skelettförmig 

 angeordnete Teile von Perlit und ferner ein Gemenge hellen 

 Cementits mit dunklem Perlit 1 . Zur Kennzeichnung der 

 chemischen Verhältnisse, die zur Beurteilung der folgenden 

 Bilder im Vergleich zu der in Rede stehenden Fig. 1 zu 

 wissen nötig sind , sei vermerkt , daß Cementit als Fe 3 C 

 6.66% C und Perlit nur 0,9% C enthält. Ein Zurücktreten 

 von Cementit gegenüber Perlit ist also ein Ausdruck für 

 Verringerung des KohlenstoÖ'gehaltes in der Schöpfprobe. 



Das durch Punkt 1 im Diagramm (Textfig. 3) gekenn- 

 zeichnete Roheisen schmolz im Herde allgemach unter Ab- 

 tropfen. Eine Probe solch abgeschmolzenen Eisens enthielt 

 3,63 °/o C ; es war also schon beim Schmelzen des Eisens eine 

 deutliche Frischwirkung zu verzeichnen. Das mikroskopische 

 Bild zeigte ähnliche Verhältnisse wie Taf elfig. 1 , nur mit 

 feinerem Gefüge, gewiß zufolge schnellerer Erstarrung. 



Eine Schöpfprobe des vollends eingeschmolzenen Roh- 

 eisens ergab 3,39 % 0 und das zugehörige Mikrophotogramm 

 Fig. 2 der Taf. XV, das durch Vergleich mit Fig. 1 ohne 

 weiteres verständlich ist. Der entsprechende Punkt im 

 Diagramm liegt bei 2 auf dem Frischpfeil EU. Nachdem 

 so die Roheisenschmelze hergerichtet war, setzte ihre Ent- 

 gasung kräftig ein, und derzufolge erschienen die ersten 

 Kristallisationen. Der figurative Punkt des Diagramms war 

 also über S der Textfig. 3 hinaus in den Bezirk des Breis 

 eingelaufen. Eine Probe wurde alsbald herausgeholt; sie 

 ergab 2,57 °/ 0 C (Punkt 3 auf dem Pfeil der Fig. 3). Das 

 entsprechende metallographische Bild ist als Tafelfig. 3 wieder- 



1 Die Mikrophotogramme der Tafeln beziehen sich auf Präparate, 

 die mit verdünnter Salpetersäure geätzt sind; in ihnen erscheint der 

 Cementit hell, Perlit (bezw. eine ihm nahestehende Übergangsform) dunkel. 

 Sehr hübsche Kontraste liefert das bei metallographischen Untersuchungen 

 oft verwandte ausgezeichnete Reagens Natriumpikrat ; es färbt das Karbid 

 gelbbraun und läßt den Perlit hell. 



